MADERAS DE LA UEl'ÜDLICA ARGENTINA 235 



cada una de estas cinco resistencias distintas para cada clase de 

 madera, son muy numerosos á la verdad, pero todavía muy in- 

 completos, y esto porque no me ha sido muy fácil procurarme 

 máquinas adecuadas para las experiencias, y especialmente por- 

 que las muestras de madera que varias personas me han favo- 

 recido han sido muy deficientes. 



He tratado y trato (pues continúo siempre, como he dicho, 

 los experimentos) de obtener en cada caso especial lo que se 

 llama resistencia loermayiente ó resistencia de iwiieba y la resis- 

 tencia extrema ó resistencia á la rotura. Esta última resistencia 

 representa la suma de acciones moleculares desarrolladas hasta el 

 punto en que las fuerzas exteriores producen la rotura del cuerpo 

 de una manera determinada 5^ después de un tiempo mas ó menos 

 largo : Es esta la resistencia mas fácil de obtener experimentalmente. 



Por contrario, la resistencia permanente es igual á la resultante de 

 las acciones moleculares desarrolladas hasta el punto en que las fuer- 

 zas exteriores producen de una manera determinada la mayor defor- 

 mación del sólido sin que la resistencia de la materia sea alterada ó 

 sin que se haya pasado lo que se llama el liynite de la elasticidad de la 

 sustancia. Esta resistencia es la mas difícil de averiguar experimen- 

 talmente, porque depende de una multitud de circunstancias no 

 susceptibles de ser calculadas con exactitud. Es por eso que la 

 mayor parte de veces ella se deduce de la observación directa de 

 construcciones existentes, ó de la resistencia á la rotura, dismi- 

 nuyendo ésta convenientemente, esto es, multiplicándola por un 

 coeficiente numérico menor que la unidad, coeficiente experimen- 

 tal que se ha convenido de llamar coeficiente de seguridad 6 de 



estabilidad. 



Resistencia á la tensión 



Esta resistencia, llamada por algunos resistencia absoluta ó tena- 

 cidad y por otros resistencia á la tracción ó á la tensión, depen- 

 de no tanto de la calidad ó naturaleza del material como de su 

 grado de homogeneidad. La teoría de la elasticidad y la expe- 

 riencia sobre materiales homogéneos, cuando no se pasa el límite 

 de la elasticicidad, han dado lugar á la fórmula 



á donde I representa el alargamiento producido sobre una prisma de 

 longitud L y de sección transversal S por una fuerza P aplicada 

 en uno de sus extremos en dirección de la longitud del prisma: E 

 representa lo que se ha convenido de llamar módulo ó coeficiente de 

 la elasticidad longitudinal de la materia relativamente á la tensión. 

 Por medio de dicha fórmula, determinando experimentalmente los 

 valores de I, en un prisma de longitud determinado L y con sec- 



